iG HYPERSTHÈNE- BRONZITE. 



Les cristaux, qui avaient été regardés par M. Kenngott comme 

 géométriquement isomorphes du pyroxène, n'offrent de commun 

 avec ceux de ce minéral que la zone verticale m h 1 g 1 . La position 

 des axes optiques et de leurs bissectrices montre en effet que ces 

 lignes sont orientées dans un plan' perpendiculaire a celui qui con- 

 tient les lignes correspondantes du pyroxène, et que le type cristal- 

 lin de l'enstatite est bien le prisme rliomboïdal droit. 



C'est probablement a l'enstatite que doit être rapporté un minéral 

 des Etats-Unis, en cristaux prismatiques confusément engagés les 

 uns dans les autres , paraissant être des prismes quadrangulaires 

 obliques ; se clivant longitudinalement ; d'une couleur blanc verdâtre ; 

 translucides sur les bords; d'un éclat vitreux; d'une dureté = 3,5; 

 d'une densité = 2,976, que Thomson a analysés et regardés comme 

 un bisilicate de magnésie anhydre. 



HYPERSTHÈNE; Haùy. Paulit; Werner. PrismatoidischerSchil- 

 lerspath, Mohs; et BRONZITE : Blattricher Anthophillit; Werner. 

 Hemiprismatischer Schillerspath ; Mohs. 



Prisme rliomboïdal droit de 93° 30' environ ; isomorphe avec l'en- 

 statite. 



HYPERSTHÈNE. 



BRONZITE 



mm 93°30' 



94° en a\ant. 



m h 1 136°i5' 



137° 



m g 1 4 33°1.">' 



133° 



h 1 g 1 90° 



90° 



Clivages : parfait suivant #* ; distincts, mais interrompus, suivant 

 m et h 1 . Ce dernier est très-difficile dans les bronzites proprement 

 dites, où la face g 1 est ordinairement courbe et un peu ondulée. 

 Cassure inégale. Faiblement translucide a travers g x ; transparente 

 en lames minces parallèles à A 1 . Pléochroïsme très-marqué dans 

 l'hypersthène du Labrador. A la loupe dichroscopique, l'une des 

 images vues à travers une lame parallèle à h 1 est vert bleuâtre; 

 l'autre est jaune rougeâtre; a travers une lame parallèle au clivage 

 facile, l'une des images est rouge hyacinthe et l'autre bleu verdâtre. 

 Ki lut nacré, soyeux ou métalloïde sur le clivage le plus facile; rési- 

 neux ou vitreux sur les autres faces. Deux axes optiques très-écar- 

 lés dans un plan parallèle a g 1 , symétriquement disposés autour 

 d'une bissectrice négative, normale à h 1 . L'indice moyen, mesuré 

 pour les rayons rouges dans une bronzite de Kupferberg, est p = 

 1,668. L'écartement des axes vus dans l'huile a été trouvé : 



2 H = 91° environ ; rayons rouges. 



2H = 89° environ; lumière blanche : dans l'hypersthène du 

 Labrador. Couleurs des hyperboles assez faibles, indiquant p > v. 



